( 255 ) 



lément par goutteletles, de 8""" de diamètre environ, sur des plaques de 

 verre préalablement lavées à l'alcool. Ces plaques, séchées au soleil, étaient 

 soumises à une pluie artificielle où l'on était maître de la pression et du 

 volume écoulé. Après un écoulement déterminé, la plaque était lavée à 

 l'acide et le cuivre resté adhérent dosé à l'aide de la pile. 



» Chaque liquide était expérimenté sur les plaques de verre : i" immé- 

 diatement après sa préparation; 2" trois heures après; 3° vingt-quatre 

 heures après. 



» Le Tableau suivant est le résumé de plusieurs expériences : 

 » Bouillies. — Cuivre resté sur les plaques de verre avec une bouillie 

 employée : 



1° Immédialemenl 1" Trois heures 3° Vingt-qualre heures 



après après après 



sa préparation. sa préparation. sa préparation. 



Pour ino, ToLir loo. Pour lo». 



A 92 90 82 



B 74 66 56 



C 90 89 86 



D 80 74 o 



E 80 72 o 



F 92 82 36 



G 76 » 64 



H 82 » Traces 



1 64 58 56 



J 53,7 » 5i ,2 



K 12,3 » I • , I 



)) Les mêmes plaques, exposées à la pluie naturelle, ont donné des ré- 

 sultats analogues. 



» Il résulte du Tableau précédent que, d'une façon générale, les bouillies 

 sont d'autant moins adhérentes qu'elles sont plus anciennement préparées. 



)) Pour certaines d'entre elles, comme la bouillie au carbonate et au 

 bicarbonate de soude, au carbonate d'ammoniaque, l'adhérence disparaît 

 complètement avec le temps. Pour d'autres, comme la bouillie au savon, 

 elle diminue considérablement. Enfin les bouillies bordelaise, à la mélasse, 

 à la gélatine restent adhérentes, même après vingt-quatre heures de pré- 

 paration. L'eau céleste, les verdets et la bouillie au carbonate de potasse 

 ont une adhérence plutôt faible. 



» Dans un autre ordre d'idées, la bouillie bordelaise acide est moins 

 adhérente que la bouillie bordelaise basique, et cette dernière l'est encore 



